I <)7| Das metamorphe Diorit- u. Gabbromassiv in der Umgebung von Zöptau, 149 



Struktur bemerkenswert, sie sind glimmerarm, womit ihre größere 

 chemische Reinheit zusammenhängt, dabei jedoch brüchig und 

 kurzspaltig. 



Die am hüttenmännisch-chemischen Laboratorium des Hochoi'en- 

 werkes zu Zöptau ausgeführten Analysen der gedachten Quarzite 

 ergaben folgende prozentische Zusammensetzung : 



X. XL 



Prozent Prozent 



Kieselsäure 97-17 98-20 



Tonerde 0-59 0'37 



Eisenoxyd L46 0-93 



Magnesia 007 0*32 



Kalkerde 0-05 Spur 



Alkalien O'Qö 018 



Zusammen 10000 100-00 



ad X.) Quarzit aus dem Fuchssteinbruch im Traußnitz zu 

 Petersdorf. 



ad XL) Quarzit aus dem Steinbruch der Zöptauer und Stefanauer 

 Eisenwerke zu Weikersdorf. 



Aus dem Analysenergebnis ist zu sehen, daß der Weikersdorfer 

 Quarzit auch in chemischer Beziehung größere Reinheit als derjenige 

 des Fuchssteinbruches aufweist, daher für pyrotechnische Zwecke vorzu- 

 ziehen ist. 



An den obenangeführten drei Punkten hat die Zöptauer und 

 Stefanauer Bergbau- und Eisenhütten-Aktiengesellschaft für ihre 

 Hüttenwerke zu Zöptau und Stefanau seit Mitte des vorigen Jahr- 

 hunderts Steinbrüche in größerem Maßstabe und rationell betrieben. 

 Im Fuchssteinbruche, wo der Quarzit die meisten und größten Spalt- 

 stücke liefert, ergaben die erzeugten Bruchsteine durchschnittlich: 



Prozent 



Gestell- und Schachtsteine für Hochöfen ... 10 

 Gespaltene Mauersteine für Kupolöfen, Schweiß- 



und Pudelöfen 70 



Pochschotter zur Sanderzeugung für Chamotte- 



mörtel und als Schweißsand 20 



100 



Dabei bewegte sich die Größe der Spaltsteine für die verschie- 

 denen Zwecke gedachter Feuerungsanlagen beiläufig in folgenden 

 Grenzen : 



Hocbofeu-Gestellsteine Kupolofen- Schweiß- und 



Gewöhnlich Ausnahmsweise steine Pudelofensteine 



Länge . 



50—90 



100—110 



25-40 



20—30 



Breite . 



25-50 



50—60 



20—25 



15-20 



Stärke . 



6-10 



6-12 



6-8 



5—8 



